Зависимость толщины пленок масляных композиций, покрывающих металлические образцы, от их состава и температуры нанесения

ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПЛЁНОК МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ПОКРЫВАЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ, ОТ ИХ СОСТАВА И ТЕМПЕРАТУРЫ НАНЕСЕНИЯ © A.C. Вервекнн, П.Н. Бернацкий

Расход консервационных материалов (КМ) зависит от толщины формирующейся на поверхности металла защитной пленки и является важной характеристикой антикоррозионных покрытий. Следовательно, знание характера связи толщины пленки с температурой нанесения и концентрацией ПАВ имеет большое практическое значение и позволяет формировать защитные пленки оптимальной величины.

В данном сообщении представлены исследования толщины защитных пленок, формирующихся на поверхности меди (в воздушном термостате в течение 20 минут). Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Экспериментально установлено, что при прочих равных условиях, толщина сформированной масляной плёнки сильно зависит от кинематической вязкости. Это позволяет регулировать ее толщину и, соответственно, расход КМ посредством варьирования температуры ванны консервации.

При сопоставлении данных таблицы 1 видно, что величины толщины пленок композиций на основе индустриального масла превышают соответствующие значения для составов на основе трансформаторного масла на 1-8 мкм (12,5-50 %), что объясняется более высокой кинематической вязкостью масла И-20А.

Таблица 1

Величины толщины пленок КМ

с пав» мае. % Температура, °С

20 30 40 50 60

Чистое масло 17,02 12,19 13,92 11,38 12,47 9,94 10,47 9,24 9,83 7,92

1 18,25 13,27 17,18 11,68 14,17 10.44 11,89 9,28 11,09 8,65

3 20,25 14,39 18,69 12,01 14,76 10,94 13,73 9,79 11,81 8,81

5 22,92 14,69 19,57 12,87 16,07 12.11 13,79 11,39 12,26 10,92

7 23,89 16,28 20,11 13,97 16,55 13,06 13,87 11,66 12,50 11,04

10 23,91 17,14 20,31 14.25 16,79 13.54 14,38 12,21 12,28 11,18

20 24,49 17,93 20,57 14,80 17,00 13,67 14,93 12,70 13,20 11,43

ВЛИЯНИЕ МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ИФХАН-29А НА КОРРОЗИЮ МЕДИ В ПРИСУТСТВИИ so2

© A.C. Вервекнн, Н.В. Шель

Полифункциональные свойства масляных композиций ИФХАН-29А как противокоррозионной присадки к минеральным маслам достаточно хорошо изучены. Представляет интерес их защитная эффективность при повышенном содержании 502.

В данном сообщении представлены результаты коррозионных испытаний в атмосфере оксида серы (IV) (<р (502) =1-20 об. %) при относительной влажности воздуха Н = 70 - 80 % и концентрациях ИФХАН-29А в трансформаторном (ТМ) и индустриальном (И-20А) маслах от 1 до 20 мае. %.

Оценка защитной эффективности масляных составов на основе ИФХАН-29А проводилась по отношению к медным образцам (М1). Влияние 802 изучалось в герметичных эксикаторах, в которых поддержание

относительной влажности воздуха осуществлялось с помощью насыщенных растворов солей.

Сернистый газ получали по реакции:

№2804 + Н2504 (конц.) = №2504 + 502Т + Н20

Методика коррозионных испытаний не отличалась от общепринятой.

Результаты приведены в табл. 1.

Легко видеть, что увеличение концентрации добавки ИФХАН-29А в композиции способствует повышению защитного действия, причём составы на основе масла И-20А более эффективны, чем аналогичные композиции в ТМ. Этот факт можно объяснить большими значениями толщин плёнок компо-